;^g Siebzehnter Absclinilt. Ilulzer. 



HicliUing /.iid<Mii in schmalen llingzonen wechselt'). Neben der Art des 

 (ieföges nehmen anC den (Irad der Spallbarkeit und besonders auf die 

 äussere Erscheinung der Spalt llädie wohl auch noch andere, anatomische 

 Factoren Einlluss, worauf hier nicht näher einzugehen ist. in jedem 

 Falle wird der Verlauf der Holzstränge auch denjenigen der Spaltlläche 

 htnlingen. So wird dieser bei vorhandener schiefer Faserung, in »dreh- 

 wüchsigem« Holze, zur Längsachse des Holzkürpers geneigt sein, be- 

 ziehentlich sie schraubig umlaufen, und bei vorhandenem »Wimmerwuchs« 

 quer gewellt erscheinen. 



Im Zusammenhalle mit anderen Eigenlhümlichkeiten einer Holzart 

 verdient der Grad ihrer Spaltbarkeit immerhin Beachtung. 



Specifisches Gewicht. Das specitische Gewicht, durch den An- 

 theil der Wände und des mehr oder weniger stofTerfüllten Inneren der 

 Zellen, beziehentlich Gefässe, an dem Volumen des Holzkürpers bedingt, 

 darf nel)en den übrigen Eigenschaften einer Holzart nicht unberücksichtigt 

 bleiben, wenn dasselbe im Allgemeinen auch nur in extremen Fällen ein 

 »Kennzeichen« abgeben wird. 



Die meisten vorhandenen Zahlenangaben beziehen sich auf den luft- 

 trockenen Zustand des Holzes, in w(>lchem dieses stets noch eine ge- 

 wisse, wechselnde Menge, mindestens 8 bis 1 Gewichtsprocente Wassers 

 enthält^). Erst nach völliger Vertreibung des letzteren durch künstliche 

 Trocknung des Holzes gelangt man zu ganz einwandfreien Werthen^). 

 Zur ungefäbri-n Beurtheilung der »Dichte« einer Holzart bietet das spe- 

 cifische Lufttrockengewicht aber immerhin ein brauchbares Maass, doch 

 darf nicht vergessen werden, dass dieses Gewicht nicht nur nach dem 

 Feuchtigkeitsgrade der umgebenden Luft, sondern auch nach verschie- 

 denen Inilividuen der belrell'enden Baum- beziehenllieh Strauchart und 

 einzelnen Theilen derselben zwischen gewissen Grenzen schwankt. Diese 

 liegen z. B. für Fichtenstammholz nach R. Hartig^) bei 0,37 und 0,62. 

 im .Allgemeinen ist Wurzelholz meist leichter, Astholz häufig schwerer 

 als Stainniliolz. Das geringste specilische Gewicht (ca. 0,25) zeigen die 

 exotischen : Korkhülzer<-. Unter den bei ims einheimischen und kulti- 

 virten Bäumen haben das durclischnitllich leichteste Holz (spec. Gew. 

 0,:{3 bis 0,49) der Virginische Wachholder (»Bleistiftholz«), die Zirbc. 

 die Weymouthskiefer, Fichte und Tanne, der Trompetenbaum, die Weiss- 

 weidc, Schwarz- und Silberpappel, Weisseric, Linde. Die höchsten, über 



i) Vpl. ilo Mary, VeivL Anal., p. /,8f), und namentlich Flückitrer. Pliarnia- 

 koKnosie, 3. Aiill.. 1891, p. As". 



2 V^'l. II. II.Mli(4, Unlersucliungen aus (icni fürslli(itani:<olion In^tiliilo zu 

 .München, III, ISS.I. p. 90. 



8) S. !>. 48 und M. liailij;, Das Ih.lz d. deutschen Nadolwaidbäume, 1885, p. 27. 



V Khcnda. p. 2'.i und 87. 



